DES MÉTAUX /DUCTILES, etc. 295 
taïque de 6.994 ; celle du zinc tiré à la filière de M. Praire, 
de 7.032, et celle du zinc de Limbourg, passé plusieurs 
fois au laminoir , de 7.2006. 
Lorsque que j'ai cherché à la déterminer à la balance 
hydrostatique , j’ai eu lieu d’observer le même phéno- 
mène que le plomb m’avoit offert dans les mêmes cir- 
constances, c’est-à-dire l’altération du zine pendant son 
immersion dans l’eau distillée. Elle est pareillement deve- 
nue laiteuse en quelques heures, il s’est formé un dépôt 
de matière blanche, et à la longue les lames et les fils 
de ce métal se sont couverts d’une croûte blanche mam- 
melonnée. Mais il y a ici cette différence remarquable, 
que l’eau de Seine exerce aussi sur le zinc une action un 
peu plus lente mais très-sensible; que cette action a lieu 
en vaisseaux fermés, même dans l’eau distillée , purgée 
d’air, soit par la pompe, soit par une forte ébullition ; 
tandis que le plomb n’y éprouve aucun changement. 
Ajoutons à ces disparités déjà si frappantes, que le 
zinc est au nombre des métaux qui décomposent l’eau 
complètement à une haute température , propriété que 
n’a pas le plomb ; que , comme le dit Thomson, lorsqu'on 
laisse le zinc en contact avec l’eau, sa surface se noircit, 
et qu’il y a dégagement de gaz hydrogène (1) ; et nous 
serons portés à conclure que laltération de ces deux 
métaux dans l’eau ne s’opère pas de la même manière, 
que les produits qu’elle donne dans les mêmes circons- 
tances ne sont pas de même nature; ce qui vient à Pap- 
(1) Système de chimie, t. 1, p. 558. 
